86 



C. HOITSEMA. 



Dans la deuxième expérience de M. Roozeboom avec 

 l'éponge de platine, la deuxième courbure ' apparaît, pour 

 toutes les températures, à des valeurs très différentes de celles 

 qui précédent. C'est par exemple de 0° à 140° entre 0,45 — 

 0,35 atome. 



La transition se trouve donc aussi sous la dépendance de 

 la nature du palladium. 



Il résulte de cette différence dans le point de transition à 

 la partie fortement ascendante de la courbe que ces parties 

 différent considérablement dans les figs. 7 et 10. Elles con- 

 cordent néanmoins très approximativement au point de vue 

 de la direction, de même qu'avec la courbe du palladium en 

 feuille à 100° ! ). Il faut donc, de même que la première 

 partie ascendante, considérer également la partie en ques- 

 tion comme l'indice d'une absorption qui augmente constam- 

 ment avec la tension. Cette absorption caractérise la formation 

 d'une solution solide. L'écart entre les diverses expériences ne 

 doit donc pas nous étonner à ce point de vue. 



MM. Troost et Hautefeuille ont voulu toutefois attri- 

 buer cette absorption à l'existence d'une combinaison Pd 2 H, 

 antérieurement formée. Mais dans ce cas on ne peut voir 

 pourquoi il y aurait quelque différence dans les dernières 

 parties des courbes; peu importe d'ailleurs qu'on admette 

 encore divers états de Pd 2 H } suivant l'état du Pd lui-même, 

 d'où il est résulté. 



Il faudrait de plus que le début de la partie ascendante 

 ne se trouvât correspondre, à aucune température, à une 



1 ) Il est remarquable que la dernière partie de la courbe relativè à 

 100°, dans les expériences de MM. Tr. et H., est bien moins rapidement 

 ascendante (voir fig. 10), et donne de plus pour le Pd mousse et fondu 

 deux lignes parallèles. Comme on ne sait rien de la quantité de Pd, de 

 l'étendue de l'espace libre et de la pureté de Hydrogène, on ne peut 

 soumettre à la critique la valeur de ces expériences. L'écart entre les 

 tensions données par la mousse et le Pd fondu pourrait encore tenir à une 

 erreur dans la détermination du poids spécifique de la mousse, car les 

 auteurs donnent en volumes, par volume de Pd, la teneur en gaz du métal. 



